pr 
haald, dat op eene andere wijze blijkt, dat het Ade geval in proef 
XVI ondersteld, met de ware zamenstelling overeenkomt). 
Hieruit x als boven berekenende, ij weder = 268 stellende, be- 
komt men 7,488, en gemiddeld uit de drie berekeningen dat 
zuiver tinoxijde 7,445 malen zwaarder dan water is. 
Deze bekomene uitkomst op de tegenproef XXIII toegepast, 
zoo moet de daarvoor gebezigde erts C_ 95,27°/ tinoxijde be- 
vatten, en alzoo de gebruikte f,1194 gr., aan tinoxijde 1,0665 
gr. Door de aangegevene behandeling werden 0,9704 gr. tin- 
oxijde verwijderd, en dus bevatten de terugblijvende 0,149 
gr. aan. tinoxijde 0,0961 gr. en 0,0539 gr. vreemde zelfstandighe- 
den, of in procenten 64,5% tinoxijde en 95,5% vreemde zelf- 
standigheden. Volgens deze zamenstelling en de formule, de 
gevondene densiteiten in de berekening brengende, zou deze 
stof D een soortelijk gewigt van 4,565 moeten hebben, ter- 
wijl bij proef XIV 4,637 gevonden is, welke uitkomsten bij- 
na volkomen overeenstemmen en die der vorige proeven kun- 
nen bevestigen. 
Besluit. 
Door deze onderzoekingen is alzoo bewezen: 
fo. Dat de door Heinrtcn Rose aanbevolene wijze om tinerts 
te ontleden, boven de door anderen geroemde te verkie- 
zen is: 
20, Dat de onderzochte erts geene zwavel bevat, maar alleen 
door silica, ijzeroxijde en sporen van aluinaarde verontrei- 
nigd is: 
do. Uit regtstreeksche proeven en eene tegenproef, dat uit 
de densiteit het gehalte aan tinoxijde voor den Bankaschen 
tinerts bekend is: 
Ao, Dat het specifiek gewigt van zuiver gekristalliseerd tinoxij- 
de in den Bankaschen tinerts voorhanden, bij eene tempe- 
ratuur van 260 C, 7,448 bedraagt, of bij 40 (het punt 
van grootste digtheid ongeveer) 7,420. 
50, Dat de grootste, op het oog zuiver voorkomende kristal- 
len tinerts nog 42% °/% silica en ijzeroxijde hetzij scheikun- 
